114 



H. E. Boeke, Die Schmelzerscheinungen 



auf — allerdings naturgemäß ziemlich schwach — , recht deutlich 

 aber und immer bei derselben Temperatur Doppelspatpulver und 

 Marmor (Carrara) \ In Fig. 7 sind einige der thermischen Kurven 

 wiedergegeben. Die Temperatur der Umwandlung läßt sich in- 

 folge der relativen Kleinheit der Wärmetönung nicht genau angeben. 

 Die Zahl von 970° für die Gleichgewichtstemperatur dürfte daher 

 mit einer Unsicherheit von +5° behaftet sein. Veränderung der 

 Abkühlungs- oder Erhitzungsgeschwindigkeit ruft keine merkliche 

 Verschiebung der Umwandlungstemperatur hervor. 



1100 



1000 



900 



800 



200 WO 600sek. 



I, IV. Ca C 3 , umgeschmolzen. — II. Doppelspat, Island. — III. Marmor, 



Carrara. 



Fig. 7. Anzeichen der umkehrbaren Umwandlung des Calciumcarbonats 

 auf thermischen Kurven. 



Bislang war nur eine sicher stabile Form des Calciumcarbonats, 

 der Kalkspat, bekannt. Jetzt hat sich herausgestellt, daß diese 

 Form nur bis 970° stabil und existenzfähig ist; oberhalb 970° 

 bildet sich eine andere, als «-Calciumcarbonat zu bezeichnende 

 Modifikation. In das Diagramm Fig, 6 p. 107 ist die Abgrenzung 

 der Gebiete für a-Ca C 3 und Kalkspat eingetragen. 



Die Tatsache, daß die Umwandlung auch bei schneller Tem- 

 peraturänderung ohne Verzögerung vor sich geht, deutet darauf 



1 Nachträglich sind auch in den im Jahre 1906 von mir aufgenommenen 

 Abkühlungskurven des Calciumcarbonats die damals übersehenen Anzeigen 

 der Umwandlung festzustellen. 



